13 



de hincharse los crislales, que caracteriza a la combustion del 

 diamante en el oxigeno, segun noto Mr. Dumas. 



Calentado al soplele entre dos laminas de plalino, determi- 

 na inmediataraenle la fusion del metal a consecuencia de la for- 

 macion de un boruro muy poco refractario. 



Todos los acidos, sean cuales fueren, puros 6 no, carecen de 

 accion en el boro, este frio 6 caliente. Solo en el rojo vivo, el bi- 

 sulfato de polasa lo trasforma en acido borico con desprendi- 

 miento de acido sulfuroso. 



La sosa caustica hirviendo y concentrada no lo altera. Pero 

 la sosa monohidralada, el carbonalo de sosa al rojo lo disuel- 

 ven lentamente. El nitro a esta misma temperatura no parece 

 obrar sensiblemente en el boro crislalizado; es, pues, el cuerpo 

 simple mas inalterable de todos. 



Se prepara fundiendo a un tiempo en un crisol de carbon 

 80 gramos de alnminio en pedazos gruesos y 100 de acido bori- 

 co hecho trozos. Se mete el crisol con una mezcla de arcilla y 

 carbon molido en otro de plombagina de buena calidad, y 

 luego se pone todo en una hornilla de viento, que pueda fundir 

 facilmenteel niquelo puro. Se mantiene la temperatura en el 

 raaximo durante unas cinco boras, cuidando mucho de quitar 

 todas las escorias que pudieran atascar la rejilla. Despues de 

 enfriarse se rompe el crisol, y se hallan dos capas distintas, 

 una vidriosa, compuesta de acido borico y de alumina, y la 

 otra metaiica, llena de hoquedades, de color gris de hierro, 

 erizada de cristalitos de boro. que se reconocen facilmente. 

 Es una masa de alurainio toda impregnada de boro crista- 

 lizado. 



Se trata toda la parte metaiica con una lejia de sosa me- 

 dianamente concentrada e hirviendo, que disuelve el alumi- 

 nio; en seguida con acido clorhidrico hirviendo, que quila el 

 hierro; y en fin con una mezcla de acido fluorico y acido ni- 

 trico para sacar los restos de silicio que pudiera haberdejado 

 mezclado la sosa con el boro. 



No esta, sin embargo, purotodavia el boro; contiene pla- 

 quitas de alumina, que se pueden arrancar mecanicamente, 

 pero que por ningun metodo quimico se podrian separar del 

 boro. 



